liher die Legierimg der Metalle. 45 



Gemenge von Kohle "ond Kali , unter 3er übrigens erforderliclien Be- 

 handlung, nicht leiclit zu Kalinmmet all reducirt -wird ; während das Eisen 

 mit Kali in der erforderlichen Hitze behandelt, dem Kali seinen Sauer- 

 ste ff leicht entzieht, und das Kaliummelall verflüchtigt wird. Es wäre 

 zu M ünschen, dafs man auch das rückständige Eisen luitersuchen möchte, oh 

 und in wie fern der noch regulinische Theil durch K.alium legirt sein 

 mag. 



Während das Kalium für sich, in dem Moment oxydirt wird, wo 

 solches mit Feuchtigkeit in Berührung tritt, kann dasselbe in der Mischun<r 

 mit andern Metallen sich ohne Oxydation an der feuchten Luft unterhal- 

 ten; doch möchte das leichte Anlaufen derselben in der feuchten Luft wohl 

 als die Folge eirer nach und nach vorgehenden Oxydation des darin ent- 

 haltenen Kaliums angesehen werden können. 



Dafs in dem Fall, wo die auf Hütten ausgeschmolzenen Metalle Ka- 

 lium enthalten, solches durch den Kaligehalt der Kohle mit der sie 

 ausgeschmolzen worden, bedingt wird, ist wohl keinem Zweifel unterwor- 

 fen. Schwerer ist es aber, mit Bestimmtheit angeben zu können, ob hier 

 der Kohlenstoff oder das anderweitige reducirte Metall, (z. B, Ei- 

 sen, Kupfer u. s. w.) entoxydirend auf das Kaliumoxyd wirkt. 



So weit meine bisher darüber gemachten Erfahrungen reichen, scheint 

 indessen weniger die Kohle als rielmchr das durch sie aus dem anderwei- 

 tigen Metalloxyd reducirte Metall das entoxydirende Mittel, für die 

 alkalischen und erdigen Oxyde, auszumachen; welches ich daraus 

 schliefse, dafs die Bildung des Kaliums, Calciums, Alumiums, Sili- 

 ciums u. s. w., und seine Legierung mit dem reducirten Metall, durch 

 den Grad der Hitze und die Dauer derselben bei der Reduktion, allein be- 

 dingt wird. 



Reducirt man Antimonoxyd, oder Zinnoxyd oder Bleioxyd, 

 in der Vermengung mit Olivenöl, unter einer Decke von geschmolzenem 

 Kiichensalze in einem wohl verschlossenen Pxobirretorten bei einem Grade 

 der Hitze, die eben hinreichend ist, die Reduktion des Bletalloxyds vor 

 »einem Zusammenschmelzen herbei zu führen; so erscheint das reducirte 

 Metall rein, ohne durch «in alkalisches oder erdiges Metall legirt 

 z,u sein. 



Verrichtet man die Reduktion jener Oxyde mit schwarzem Flufs 

 (einem Gemenge aus Kaliumoxyd und Kohle) bei einem Grade der 



F a 



